gar uti en gneiss. Tillsammans med detta mineral förekom¬ 
mer följande. 
^ * 
5. Kristall i seradt Pechblende. 
Detta mineral är så fullkomligt likt det föregående, att 
jag en längre tid förvexlade det dermed, ända till dess att 
den kemiska undersökningen upplyste mig om deras skiljak¬ 
tighet. Denna egna art Pechblende förekommer alltid uti mer 
eller mindre kristalliniskt utbildade korn, hvilka stundom hafva 
en ärtas storlek. Uti färg, glans och brott skiljes den nästan 
alldeles icke ifrån det förut omnämda mineralet. Först sedan 
jag öfvertygat mig om båda mineraliernas olika kemiska för¬ 
hållande, tyckte jag mig finna, att Pechblendet bar en mera 
rent svart färg och ett något mera ojemt brott. Dess egent¬ 
liga vigt är 6.71 och dess sammansättning fann jag, vid ana¬ 
lys af 0.718 gram, att vara 
Grön uranoxid.76.6 
Blyoxid 
Metallsyror 
Kiselsyra 
Manganoxidul (oxid?) 
Vatten. 
Bergart och förlust 
15.6 
1.0 
4.i 
2.7 
1 OO.o. 
Huruvida metallsyrorna äro väsendtliga för detta Pechblende 
lemnar jag derhän. Det är möjligt, att deras närvaro härrör 
blott af en inblandning utaf det föregående mineralet. Uti 
de anförda 15.6 proc. blyoxid, metallsyror och kiselsyra, ut¬ 
gjorde blyoxiden den största samt kiselsyran den minsta qvan- 
titeten. Den Niob-pelopsyrade uran-manganoxidulen innehål¬ 
ler icke något spår af blyoxid. 
Det egendomligaste för detta mineral är dess kristalb- 
niska egenhet. Jag fann deraf flera fullständiga och skarpt 
utbildade kristaller, hvilka visade sig vara ganska tydliga och 
reguliera octaedrar med underordnade hexaederplaner. 
